25 As re 
Ze Fe SIERT ni a e £ Z 
A Che k . 
| Gewinnung der Metalle aus den Platinrückständen. 173 
hierbei bildenden Niederschlag wieder in Ammoniak auf. 
Um jeden Ueberschuss von freiem Ammoniak wegzuneh- 
men, giebt man einige Tropfen Silberlösung zu, bis ein 
bleibender Niederschlag entstanden ist, und verdünnt das 
Ganze mit destillirtem Wasser, bis es 150 Theile gewor- 
den sind. 
Diese Mischung hält sich sehr gut und kann längere 
Zeit aufbewahrt werden, wenn sie in gut verschlossene 
Gefässe gebracht wird. Zur Glasversilberung mischt man 
sie mit Yo Th. einer 10 proc. Milchzuckerlösung, welche 
ganz klar und frisch bereitet sein muss. Die zu versil- 
bernde Glasfläche polirt man mit sehr fein geschläimmtem 
Zinnoxyd oder Eisenoxyd, wäscht zuerst mit Salpetersäure, 
hierauf mit reiner Natronlauge und zuletzt mit destillirtem 
Wasser ab, bis die ganze Fläche gleichförmig benetzt ist. 
Das so vorbereitete Glas befestigt man mittelst Kleb- 
wachs an einem durch ein Stativ gehaltenen Stab, senkt 
ihn in ein Glasgefäss bis auf 1, Zoll Entfernung vom 
Boden desselben ein und giesst so viel von der mit 
Milchzuckerlösung vermischten Versilberungsflüssigkeit ein, 
bis sie eben das Glas berührt. 
Nach Ablauf von 3—4 Stunden wird alles Silber 
daraus gefällt sein, man nimmt das versilberte Glas aus 
der Flüssigkeit, wäscht es vorsichtig mit destillirtem Was- 
ser ab und lässt es in schiefer Stellung vollkommen ab- 
trocknen. Während der Versilberung muss man das Glas 
auf der Oberfläche der Flüssigkeit etwas bewegen, damit 
sich das zugleich mit ausscheidende pulverförmige Silber 
leichter zu Boden setzt und sich nicht an den Spiegel 
anlegt. Zur Haltbarmachung der Silberbelegung über- 
zieht man die äusserst dünne Silberschicht mit einem 
Firniss von Leinöl und Mennige, oder, wenn man einen 
schneller trocknenden Ueberzug wünscht, mit einer Lö- 
sung von 20 Th. Dammar, 3 Th. Asphalt, 5 Th. Gutta- 
m in 75 Th. Benzol, einer Mischung, welche einen 
ag nach dem Auftragen trocken ist. Die am Glase 
haftende Silberschicht beträgt sehr wenig, so dass ein 
grosser Theil des verwandten Silbers aus den Waschflüssig- 
keiten wieder erhalten werden kann. (Gwbebl. aus Würtemb.) 
Methode zur Gewinnung der Metalle aus den Platin- 
rückständen, 
Diese Methode von A. Guyard besteht aus vier 
| Operationen: 
rnı 
NE Ce WR Se EIER 
SG 
